Titan - Aluminium. 5 1 



dessen Menge unter Aufbrausen in Folge der Kohlen- 

 säureentwickelung zunimmt. 



Im zweiten Kolben zeigt sich nichts Aehnliches; die 

 Flüssigkeit wird nur durch eine unbedeutende Spur von 

 schwefelsaurem Baryt ein wenig getrübt. 



Es findet hier eine ähnliche Erscheinung statt^ wie 

 bei der Bleiweissfabrikation nach dem holländischen Ver- 

 fahren, wo eine Spur von Essig hinreicht, die Oxyda- 

 tion einer grossen Menge Blei zu veranlassen. Ohne 

 die Gegenwart der Essigsäure würde das Blei durch die 

 Luft und die Kohlensäure nicht angegriffen werden. 



In gleicher Weise, jedoch in minderem Grade, wider- 

 steht der kohlensaure Baryt, ohne die Dazwischenkunft 

 der Salzsäure, der Einwirkung der Schwefelsäure. Pe- 

 louze vermuthete, dass der Marmor durch ein Gemisch 

 von schwacher Schwefelsäure und ein wenig Salzsäure 

 noch leichter als der kohlensaure Baryt angegriffen wer- 

 den würde. Der Versuch ergab aber das Gegentheil. 

 Unter den Umständen, welche Pelouze für den kohlen- 

 sauren Baryt angab, wird der Marmor ohne Vergleich 

 langsamer und schwieriger angegriffen, als letzteres Salz. 

 Selbst der Zusatz einer verhältnissniässig beträchtlichen 

 Menge von Salzsäure vermindert die zu seiner Umwand- 

 lung in schwefelsauren Kalk nothwendige Zeit nur webig. 

 Die Marmorstücke imprägniren sich tief hinein mit schwe- 

 felsaurem Kalk. (Dinglers Journ. Bd. 152. Hft. 6. S. 375.) 



. . Bkl. 



Titan - Aluminium. 



Als Wo hl er 10 Grm. Titansäure, 30 Grm. Kryolith, 

 30 Grm. Fluss (aus gleichen Aeq. Chlorkalium und Chlor- 

 natrium bestehend) und 5 Grm. Aluminium ungefähr eine 

 Stunde lang einer guten Siiberschmelzhitze aussetzte, fand 

 er^ dass das Aluminium eine blättrige Beschaffenheit an- 

 genommen hatte und bei der Auflösung in Natronlauge 

 eine Menge metallglänzender Krystallblätter hinterliess, 

 die anfangs tombakfarben angelaufen waren, aber bei 

 kurz dauernder Benetzung mit verdünnter Salzsäure farb- 

 los wurden. 



Dieser Körper ist eine Verbindung von Aluminium 

 mit Titan und Silicium, bildet grosse, stark glänzende, 

 hell stahlfarbene Krystallblätter vom spec. Gew. 3,3, ist 

 vor dem Löthrohr unschmelzbar und läuft beim Glühen 

 zuerst gelb, dann stahlblau an, ohne sich weiter zu oxy- 

 diren. In Chlorgas zum Glühen erhitzt verbrennt er mit 



4* 



